— 87 - 



weil sie In Substanzen (Eisen-Persulphureu , Eisen-Hydraten , Mangan- 

 Karbonaten) vorkommen, welche durch die Hitze hätten eine Verände- 

 rung erleiden müssen, theils weil sie eine geringere Eigenschwere be- 

 sitzen, als den mit einander verbundenen Mengen beider Metalle ent- 

 spricht, und welche durch das Schmelzen vermehrt wird. 



Dieselben Erscheinungen bestätiget M. nun auch für das Gediegen- 

 Gold in Piemont, wo es theils in Quarz eingewachsen, häufiger als 

 zufalliger Bestandtheil der Eisenkiese, theils endlich in Form von Blätt- 

 chen im Sande der Flüsse vorkommt. Die feinsten Gold-Blättchen soll 

 der Sand des Po unterhalb Chivasso, solche von mittler Grösse der im 

 Orco-Thale, die gröbsten der Tessin enthalten. Die Schwefelkiese in- 

 zwischen sind nur sehr arm an Gold : ein Exemplar von Macugnaga^ 

 (zuerst gepulvert und von allen andern Beimengungen sorgfaltig gerei- 

 nigt) hat nur 0,00060, ein anderes von Cani im Ansasca-Thale nur 

 0,000005 Silber-haltiges Gold gegeben, und nach den im Grossen un- 

 ternommenen Prüfungen soll das Gold von Macugnaga 16-18-, von 

 Sessera bis 22-, aus dem Sande des Evenson 22—23-, aus dem des 

 Cherf bis 23-karätig seyn, was einer Verbindung von 1 Atom Silber 

 auf 2, 3, 12 und 25 Gold entspräche. Mit dem Goldsande aber hat 

 der Verf. selbst Versuche angestellt und eigens austeilen lassen : 



I. Der feinste (vom Po?) gab in drei Versuchen, wovon der dritte 



nach der gewöhnlichen Probier-Methode angestellt worden : 



Versuch I. H. HI. Atome, theoretisch. 



Gold . . 9531 . 9532 . 9528 . 22 . 6529 

 Silber. . 469 . 468 . 472 . 1 « 471 

 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 



II. Ein anderer Goldsand von ungleichem Korne, die grössteu Blätt- 

 chea von 0h>,004 — 0'"j005 Länge , wurde seiner Feinheit nach in 

 drei Proben geschieden, und jede für sich nach der zuletzt er- 

 wähnten Methode geprüft, wornach er bestund aus : 



feinsterS. Atome, Theorie. mittl.S., A., Th. gröbst, S., A., Th. 



Gold . 9570 . 24 . 9566 . 9311 . 15 . 9324 . 9560 . 16 . 9365 



Silber . 430 . 1 . 434 . 689 . 1 ♦ 676 . 640 . 1 . 635 



1,0000 1,0000 jjOOOO IjOOOO 1,0000 1,0000 



III. Endlich wurde noch ein grösseres , aus einem noch gröberen 

 Sande ausgewähltes Stück von 0,01 Länge auf 0,006 Breite ,der 

 Prüfung unterworfen, welche ergab: 



Versuch Atome Theorie 

 . Gold .... 9363 . . 16 . . 9365 



Silber . . . . 637 . . 1 . . 635 

 1,0000 1,0000 



Der viel reinere Zustand dieses Piemontesischen Goldes ist daher 

 gegen das Amerikanische genommen, auffallend: es sind 15, 16, 22 und 



